(33) 



préparation de quelques siliciures métalliques et qui a donné de si bon 

 résultats ù INT. Maronneau (') pour obtenir les phosphures de fer, de 

 nickel, de cobalt, de chrome : le procédé consistait à faire agir au four 

 électrique le métal du phosphure que l'or) désire obtenir avec du phos- 

 phnre (le cuivre. Mais, pour nous, quel que soit l'état dans lequel le 

 tungstène est employé : que ce soit {]u carbure ou du métal préalablement 

 préparé au four électrique et pulvérisé, ou du métal pulvérulent prove- 

 nant de la réduction de l'acide tungstiqne par l'hydrogène, on n'obtient, 

 en attaquant la masse fondue provenant du four électrique par l'acide 

 azotique dilué, qu'une poudre métallique; quelle que soit la durée de la 

 chauffe, le résultat est identique. Cette poudre ne contient pas de phos- 

 phore. Le phosphure de tungstène cristallisé n'est donc pas stable à la 

 température d'ébullition du cuivre. 



» Nous avons alors répété l'expérience à la température la plus haute 

 que puisse nous donner un bon four à vent; après dissolution du cuivre 

 phosphore dans l'acide azotique dilué, il nous est resté ime poudre consti- 

 tuée par de beaux cristaux prismatiques et une matière à aspect cristal- 

 lin : c'est un mélange de phosphure de tungstène et de métal. Il existe 

 donc un état d'équilibre entre le tungstène, le phosphure de tungstène, le 

 cuivre et le |)hosphure de cuivre; le phosphure se dissocie, sa tempéra- 

 ture de décomposition est voisine de celle de sa formation. 



» Nous avons alors repris et poursuivi l'étude de l'action du phosphure 

 de cuivre sur le phosphure amorphe; il était à penser que le phosphore 

 libre provenant de la décomposition du phosphure amorphe romprait 

 l'état d'équilibre; nous avons obtenu, on eflet, un composé cristallisé 

 ré[>ondant à la formule Tu P. 



» Préparation. — On prend : 



Phosphure de tungstène amorphe i partie 



Phosphure de cuivre ao à 3o parties 



» Le phospiuire de cuivre est pulvérisé aussi fin que possible et mélangé avec le 

 phosphure amorphe; on place le mélange dans un creuset de porcelaine muni de son 

 couvercle, il est introduit dans un creuset en plombagine et entouré de noir de fumée 

 ou de charbon de bois finement pulvérisé; ce creuset, également fermé, est alors placé 

 dans un troisième en terre et entouré de charbon; le dernier creuset est fermé et son 

 couvercle hité; c'est le dispositif que nous avons du reste employé pour étudier l'ac- 



(') Maronnbau, Comptes rendus, t. CXXX, p. 656. 



C. R., 1901, I" Semestre. (T. CXXXII, N° 1.) 5 



